208 Dr. A. Brezina. [58] 



Durchschnitt), aus Taenit und feinflimmerigem Kamacit vom Aussehen 

 der Felder bestehend, Plessit herrschend, vielleicht 90 Percent des 

 Ganzen ausmachend ; in den grossen Feldern unzählige winzige, nicht- 

 orieutirte Skeletchen liegend, wodurch das ganze Aussehen flimmerig 

 wird. Grosse Troilite haben als Nuclei für den Ansatz von Balken- 

 systemen gewirkt, welche aus einem Wickelbalken (Kamacit in Taenit- 

 hülle) um den Troilit entspringen. 



Butler 75. 



Ueber dieses Eisen habe ich an anderen Stellen ^) Untersuchungen 

 in Begleitung von Abbildungen veröffentlicht. 



33. Feinste Lamellen. Knoxvillegruppe (Ofkn). Feinmaschiges 

 Netz äusserst feiner, nicht gescharter Lamellen ; Taenit mit dem Plessit 

 etwa im Gleichgewichte oder letzteren noch überwiegend. Kamacit wie 

 bei der vorigen Gruppe spärlich. (Balkenbreite etwa 0'05 bis Ol 

 Millimeter.) Zuweilen grosse Troiliteinschlüsse. 



Knoxville {Tazeivell) 53. 



34. Feinste Lamellen. Werchne Dnieprowskgruppe (Ofw.) Fein- 

 maschiges Netz, Kamacit herrschend, 0-05 Millimeter breit, wenig 

 geschart, viel Felder, Plessit-ähnlicher Kamacit. 



Werchne Dnieprowsk 76. 



35. Feine Lamellen. Vietoriagruppe (Ofvi). Lamellen fein, selten 

 geschart, 02 — 0*4 Millimeter breit, 1 — 2 Centimeter lang; von diesen 

 Hauptbalken gehen unzählige feine, fortwährend verästelte Zweigbalken 

 in die grossen Felder; Taenit weit überwiegend, Kamacit und Plessit 

 nicht von einander zu unterscheiden, beide fleckig, mächtige 1'5 — 2 Milli- 

 meter dicke, 2 — 6 Centimeter lange Reichenba ch'sche Lamellen 

 (Troilitlamellen parallel den Hexaederflächen), eingefasst von breitem, stark 

 fleckigem Kamacit mit feiner, etwas wulstiger Taenitumhüllung. 



Victoria West 62. 



Tschermak hat dieses Eisen zu den mittleren (Om) gestellt, 

 zu denen es jedoch wegen der grossen Feinheit seiner Lamellen keines- 

 falls gerechnet werden darf. 



36. Feine Lamellen. Prambanangruppe (Ofpr). Kamacit und Plessit 

 stark fleckig, vollkommen gleich aussehend, Balken deutlich mit sehr feinem 

 Taenit eingefasst, massig geschart; Felder überwiegend. 



Die veränderte Structur längs der als dicke Borke erscheinenden 

 Brandrinde wurde schon weiter oben besprochen. Balkenbreite O'l Milli- 

 meter. 



Prainbanan 66. 



37. Feine Lamellen. Charlottegruppe (Ofch). Balken lang, ge- 

 rade, schraffirt. geschart, 0*1 bis 0*2 Millimeter breit. Plessit meist schim- 

 mernd wie der Kamacit, oder theilweise schimmernd, theilweise matt 

 und dunkel; an Menge dem Kamacit untergeordnet; Taenit deutlich. 



Charlotte | 35, Putnam Co. 39, Löwenßuss 53, Lagrange 60, Bussel 

 Gulch 63. 



Balkenbreite: Charlotte 0"17, Putnam 0*25, Löwenfluss 015, 

 Lagrange 0-15, Rüssel Gulch 0'15 Millimeter. 



1) Brezina: Sitzungsb. d. Wr. Akad. 1. 82. 348, und Denkscbr.d. Wr. Akad. 44. 

 121-158. 188L 



